i 
De Koninckovo pozorování nepotvrzuje nej novější práce E. Kohlen- 
mayera o tavení oxydu železitého. (Metallurgie 6. 323-25.) Zjistil, že 
oxydu železitému žíhanému v peci elektrické v prostředí kyslíkovém již 
při slinutí skutečně na váze ubývá. Úbytek kyslíku (kol 0,3%) odpovídá 
2,95 — 3,74% oxydu železnatého. 
Předmětem přítomné práce zvolil jsem slcontrolovati údaje de Ivo- 
ninckovy a zjistiti, má-li vliv na onu redukci přítomnost jiných látek 
jinak neutrálně působících a v jaké míře se tak děje. 
K pokusům užit byl oxyd železitý chem. č. od fy. Ivahlbaum a oxyd 
železitý připravený ze železa, květinového drátu. Květinový drát rozpuštěn 
v kyselině dusičné a po filtraci z roztoku ammoniakem vysrážen hydroxyd 
železitý. Ten vysušen a mírně vyžíhán v otevřeném porcelánovém tyglu 
do konst. váhy. Tím získán oxyd železitý prostý oxydu železnatého. 
Předem vyšetřeno, jak chová se oxyd železitý při žíhání v tyglu porce- 
lánovém a platinovém před dmychadlem. 
I. Do porcelánového tyglu odváženo 1,1582 g oxydu železitého (Kahl.), 
vyžíhán krátce pomocí Teclu-ho kahanu a znovu vážen. Pak před dmy- 
chadlem žíhán byl otevřený tygl v šikmé poloze po dobu 1 hodiny. Váže- 
ním stanoven úbytek 0,0008 g, t. j. 0,06%. 
II. Stejně jeví se výsledek při použití tyglu platinového. 
Značnější, poměrně však rovněž nepatrný, jest úbytek, provedeno-li 
žíhaní pomocí dmychadla v tyglech svisle postavených, krytých porcelá- 
novým víčkem. 
III. Do porcelánového tyglu odváženo 0,5194 železitého oxydu 
(Kalil.), krátce mírně vyžíhán Teclu-ho kahanem, načež přikryt víčkem 
porcelánovým žíhán prudce před dmychadlem. Po 30 min. klesla váha 
s 0,5194 g na 0,5190 g, po dalších 30 min. na 0,5186 g. Stanoven byl tedy 
v 60 min. úbytek 0,0008 g, t. j. 0,153%. 
IV. Do platinového tyglu 17,2467 g vážícího naváženo 0,4950 g žele- 
zitého oxydu (Kahl.). Po krátkém vyžíhání byl tygl znovu odvážen, načež 
krytý porcelánovým víčkem žíhán dmychadlem 20 min. Novým vážením 
stanoven rozdíl 0,0009 g od přívodního, což přepočteno, dává úbytek 
0,181%. 
V. Obdobný pokus provedený v témž platinovém tyglu s 0,5036 g 
oxydu železitého dává po 15 min. diferenci 0,0007 g od původní váhy, což 
po přepočtení činí 0,16%. 
Uvedenými pokusy zjištěno, že po prudkém, dlouho trvajícím ží- 
hání v tyglu platinovém i porcelánovém ubude oxydu železitému na váze; 
úbytek pozorován v mezích 0,15% — 0,18%. 
Pozorování moje shoduje se v celku s údajem E. Kohlenmayera (1. c.). 
Ukaž ten nevysvětluji pouze unikáním kyslíku, nýbrž vedle toho spatřuji 
příčinu úbytku v zjevu povahy čistě fysikálné: 
IV. 
